C0NSID1 RE. mi in lii i;i \*<\ \kmi 



grammes de ciment par mètre euh.- oui été de 10, 

 1 à 2 millimètres. 

 Dans ces limites, les allongements oe varient pas beaucoup avec le 



dosage. 



Travail possible des armatures. — Pour juger l'importance de ces < J i fT< ■ - 

 rences, il faut mettre en regard les tensions par millimètre carré des arma- 

 tures métalliques qui correspondent à ces allongements. Le coefficient 



d'élasticité du fer étant toujours voisin de 20 < !<>', ces tension- sont de 

 2. o. 16, 20 à 40 kilogrammes. 



On voit quelle erreur considérable on commettait en tirant des es>ai- 

 par traction faits sur des mortiers non armés cette conclusion que, dans 

 les maçonneries armées, le métal travaille à 2 kilogrammes, au plus, avant 

 la désagrégation du béton qui l'entoure. En réalité, il peut travailler dix à 

 vingt fois plus dans les poutres armées travaillant par flexion. 



Vérification de l'absence de fissures. — Il ne suffisait pas de rechercher, 

 à l'aide de la loupe, s'il n'y avait pas de fissures dans les mortiers qui 

 paraissaient intacts, car elles auraient pu rester inaperçues. J'ai fait 

 détacher, à la scie, des baguettes parallèles aux armatures et j'ai constaté- 

 non seulement qu'elles présentaient de grandes longueurs sans fissures, 

 mais encore que, malgré les allongements considérables qu'elles avait ni 

 subis, elles conservaient une résistance égale à celle que le mortier pr> 

 lait avant toute fatigue. 



Il est donc démontré que le mortier peut supporter, sans se désagn 

 ni même se fissurer, des allongements dix et vingt fois plus grands qu'on 

 jie le pensait. Tel est le fait d'ordre scientifique dont la démonstration est 

 particulièrement à sa place ici. Mais il y a bien des réserves à faire au 

 point de vue pratique et elles seront longuement développées ailleurs. I ta 

 <loit, en effet, tenir compte des malfaçons, des causes multiples d'hétéro- 

 généité et des fissures préalables produites par les retraits. 



Il peut paraître surprenant que, pour donner à l'allongement du mortif- 

 ia valeur maximum dont il est capable, il faille, tout à la fois, l'armer et 

 le faire travailler par flexion. On comprendra qu'il puisse en être ainsi h 

 l'on remarque combien le mortier est hétérogène, et quelles diflférences 

 considérables de structure et de résistance on constate entre les diverses 

 sections d'un même prisme. Plus ces différences sont fortes, plus il est 

 difficile de retarder la rupture des sections les plus faibles et plus il est 

 nécessaire de multiplier les dispositions qui régularisent les allongements 

 pour leur faire atteindre partout leurs valeurs maxima. 



Importance de la limite d'élasticité des armatures. — J'ai dit que, dans le- 



l i 



